在水泥净浆加水搅拌后,可能发生异常凝结现象。这种早期凝结又分为假凝和瞬凝。假凝的主要特征是加水凝固后,净浆没有明显温度升高,净浆重新搅拌后可恢复可塑性。产生假凝的原因在于,当水泥加入水中时,半水石膏和无水石膏比C3A能更快溶解,形成硫酸钙过饱和溶液,同时转化为二水石膏结晶析出,带来假凝。此外还与水泥中存在的碱有关。
瞬凝的主要特征是当水泥加入水中时,大量放热,很快失去流动性。产生的原因主要是C3A含量过高,而水泥中为渗入石膏或掺入的石膏中SO3过低引起的。
对于水泥早期凝固的测定方法,可参照本方法进行。在完成净浆成型后,用标准维卡仪试杆下端对准距圆模边缘直径三分之一处,在净浆完成搅拌20s后,测定试杆下沉30s时的深度为初始针入度;在净浆搅拌5min后,测定试杆下沉30s时的深度为终期针入度;完成终期针入度测定后,将圆模中的净浆边同剩余净浆放回搅拌机中搅拌1min,再次测定得到的针入度,为再拌针入度。对于快凝水泥可以采用针入度来表征终结时间的快慢。
同时供应HZ-15/20型沥青混凝土钻孔取芯机,15组/20组/30组/40组/60组水泥混凝土标准养护箱,15升/30升/60升/100升/150升单卧轴强制式混凝土搅拌机,
混凝土自落式搅拌机,水泥干缩养护箱,砂浆标准养护箱,多功能电动击实仪塑料/铸铁试模、沥青铜八字模、混凝土抗渗仪、砂浆渗透仪、混凝土震动台、混凝土碳化试验箱、3组/5组/9组混凝土快速冻融试验机、混凝土慢速冻融试验机、DW-40低温试验箱、
FZ-31A型雷氏沸煮箱、钢筋反复弯曲试验机、静力触探贯入仪、CF-B型数显恒温水浴、水泥快速养护箱、混凝土加速养护箱、DR-2A(B)型砖冻融试验箱、 砖瓦爆裂蒸煮箱、 砖瓦泛霜试验箱、F101/202/303型电热鼓风干燥箱、BYS-Ⅱ型养护室自动控制仪(喷雾型)、
BYS-Ⅲ型养护室自动控制仪(喷淋型)、FHBS- 3/5/8/10型标养室全自动控制设备(风、水冷)等。